(447) 
soufre fondu en soufre insoluble. — Ces états du soufre et du carbone sont 
précisément ceux qu’affectent les mêmes éléments, obtenus par la décom- 
position de leurs composés chlorurés. 
» Oxygène. — Le noir de fumée représente le carbone précipité par 
combustion incomplète, phénomène dans lequel la chaleur concourt avec 
l'oxydation. On a vu plus haut que c'était du carbone-amorphe avec une 
trace de graphite. J'attribue le premier à l’action de la chaleur, le second 
à l'oxydation effectuée à une haute température. 
» J'ai encore examiné la matière charbonneuse qui se produit par la 
combustion lente de l’acétylure cuivreux (1) à la température ordinaire. 
Elle s’est dissoute entièrement par l'oxydation. 
» 2. Chlorure de carbone. — J'ai décomposé dans un tube rouge la vapeur 
du perchlorure de carbone, C7Cl*. La matière charbonneuse obtenue était 
un mélange de carbone-amorphe, avec une quantité assez considérable de 
graphite. Le chlorure de carbone ne fournit donc pas le même carbone 
que le gaz des marais, malgré l’analogie des formules C?H* et C?CI'. 
» 3. Sulfure de carbone. — Le sulfure de carbone se décompose dans un 
tube rouge, en fournissant du carbone en feuillets minces et cohérents. Ce 
carbone renferme beaucoup de graphite ; cependantil ne tache pas le papier. 
» 4. Azoture de carbone. — Au contraire, le cyanogène, décomposé par 
l'étincelle, n’a fourni pour ainsi dire que du carbone-amorphe, avec une 
trace de graphite. J'attribue cette trace à l'influence propre de l’étincelle. 
» 5. Acide carbonique. — J'ai décomposé le carbonate de soude, en le 
chauffant avec du phosphore. Le carbone ainsi obtenu est noir et léger; 
l'acide iodhydrique ne l’attaque pas à 280 degrés. Il se dissout par oxyda- 
tion, en laissant un peu d'oxyde graphitique. On peut donc le regarder 
Comme un mélange de carbone amorphe et de graphite. 
» J'ai fait aussi réagir le sodium au rouge sur le carbonate de soude. 
En reprenant la masse par l’eau tout se dissout, sauf une petite quantité de 
carbone, qui est formée en grande partie de graphite. 
» 6. Carbure de bore. — On sait que M. H. Sainte -Claire Deville a désigné 
sous le nom de bore adamantin une variété de bore cristallisé, dure et bril- 
lante, laquelle renferme quelques centièmes de carbone. Il est facile d’ex- 
traire le carbone, en traitant le bore par un courant de chlore sec à la 
FA TE red LE) D 
Le Préparé avec Pacétylène formé sous l'influence de l'arc électrique et au moyen des 
élé : ao aaa -: 
TERA Au bout de quelques années de conservation, j'ai séparé au moyen de lacide 
e or 3 22 . . . . 
hydrique la matière charbonneuse qui avait pris naissance. 
